( i3oo ) 

 » 2° Si, foutes choses étant égales d'ailleurs, on procède à des expériences 

 sur des tubes n'ayant pas encore servi, en changeant seulementla valeur de 

 t, température du bain où le soufre est maintenu en surfusion, on trouve 

 des durées qui vont en croissant à mesure que celte température se rap- 

 proche du point de fusion du soufre. Voici quelques valeurs qui permettent 

 de suivre la marche du phénomène pour T = 129", 5™, t = 5"", t' = iS"". 



Températures du 



soufre suil'ondu. 80°, 9 83°, 2 93°,4 9^°>1 99°i8 100°, ^ 104°, 7 io5°,4 106°, i 107°, 6 108°, 9 110°, 9 



Durées de la solidi- 

 fication jjour lo"". o",2o o%25 o',29 o',36 Q',/|7 o',5o o',77 i%o4 i',i9 -'i>4 -'i9' 3', 84 



» 3° Ces résultats sont analogues à ceux que présente le phosphore : il 

 n'en est pas de même de ceux que je vais indiquer. Au lieu de donner di- 

 verses valeurs à la température i à laquelle on provoque la cristallisation 

 des prismes, on peut maintenir cette température constante et faire varier 

 successivement l'une des trois quantités T, t, t', eu ayant soin seulement 

 que la durée du contact du tube avec le bain ambiant soit suffisante pour 

 qu'il en ait pris la température : ou reconnaît alors que la durée de la so- 

 lidification dépend à la fois de toutes ces quantités, de sorte que le tableau 

 transcrit ci-dessus ne correspond qu'aux valeurs T^iag", 5"", t — 5™, 

 t'= i5™. Examinons l'influence des variations de t et z' et T. 



» Faisons d'abord varier ladurée t duséjourdans le bain où l'on a fondu 

 le soufre; nous trouvons les résultats suivants de deux groupes d'expé- 



» On voit nettement par là que la durée de l'allongement des prismes 

 augmente beaucoup à mesure que l'on maintient le soufre plus longtemps 

 dans le bain initial à leinpéralitre conslanle. Dans le premier groupe d'expé- 

 riences, la durée devient 8, 5 fois plus grande pour un séjour 7 fois plus long 

 et, dans le deuxième, la durée est 11, 58 fois plus grande pour un séjour 

 12 fois plus long. Le changement produit sous l'influence de la chaleur 

 est presque proportionnel à la durée de cette action. 



» 4" Dans le cas où l'on fait varier seulement la durée z du séjour dans 

 le bain de surfusion, on observe encore une variation dans la durée de ral- 

 longement des cristaux. Cette variation est très faible si la valeur de T est 

 peu élevée au-dessus du point de fusion du soufre; elle est, au contraire. 



